*28 
sible la producción de los cuerpos simples por disoluciones 
metálicas. 
La preparación del silíceo por el zinc es operación facilísi- 
ma, que permite obtener con poco gasto cantidades considera- 
bles de silíceo de lo más hermoso. En un crisol de barro des- 
pués de enrojecerlo se echa una mezcla compuesta escrupulo- 
samente de tres partes de fluosilicato de potasa, una parte de 
zinc en granallas y otra de sodio dividido en pequeños frag- 
mentos. La reducción del silíceo va acompañada de una reac- 
ción muy débil, y sería insuficiente para producir la fusión» 
completa de las materias puestas en contacto. Por tanto, es pre- 
ciso calentar el crisol hasta que se ponga rojo, y sostenerlo á 
esta temperatura por algún tiempo, y hasta que se funda per- 
fectamente la materia. Pero no debe elevarse el calor á tal 
punto, que pueda convertirse en vapor el zinc, en cuyo caso 
habría peligro de echar á perder la operación. Luego se deja 
enfriar lentamente, y cuando es completa la solidificación, ó se 
tiene por tal, se rompe el crisol, y resulta un boton de zinc, 
cuya masa entera, y principalmente en su parte superior, se 
halla penetrada por largas agujas de silíceo. Son unos rosarios 
de octaedros regulares, muchas veces cuneiformes, encajados 
unos en otros paralelamente al eje que reúne los vértices de 
dos ángulos opuestos. En la mayor parte de dichos cristales 
sólo hemos hallado el ángulo de 109° ^8\ Para extraerlos basta 
disolver, por medio del ácido clorhídrico, el zinc que sirve de 
ganga, y ponerlos á hervir con ácido nítrico. 
Pe este modo se obtienen con suma facilidad unos cristales 
de zinc hermosísimos y muy voluminosos, y en mayor cantidad 
que por cualquier otro método. El zinc, en el momento de su 
solidificación, no retiene al parecer mucho silíceo; porque en 
nuestros líquidos sólo hemos hallado algunos indicios de sílice 
ó de silíceo grafitóide, siendo la única porción de silíceo que se 
pierde la que puede desprenderse en estado de hidrógeno sil I- 
ciado en el acto de la disolución del zinc. 
Si se calienta el zinc sil iciado á una temperatura superior 
al punto de vaporización del metal, subsiste el silíceo en estado 
de una materia fundida enteramente libre de zinc, si se ha cal- 
deado suficientemente. Entonces el mismo silíceo se funde en 
